12 Coquilhat. — Cmars élémentaire sur la fabrication , de. 



On charge ensuite la grille d'une couche épaisse de menu char- 

 bon. On laisse le feu s'activer de lui-même et le combustible se con- 

 sumer lentement. 



Au bout de 3 ou 4 jours, on ouvre le fourneau par la porte de 

 rhargement et l'on transporte les briques dans un lieu sec et à l'abri 

 des injures du temps. 



ARTICLE IX. 

 IIUlllUS DES BRigUES RËFRtCnillES. 



Les briques réfractaires doivent être régulières dans leurs formes 

 et leurs dimensions. Elles doivent être homogènes et uniformément 

 cuites. 



Pour reconnaître la qualité des briques , on en brise quelques- 

 unes , et l'on s'assure si la cassure offre partout le même aspect. 

 Lorsque le centre de la brique est noirâtre , tandis que les bords en 

 sont rougeàtres ou blanchâtres, c'est un indice que la cuisson n'a 

 pas été assez prolongée. La surface des briques doit être nette et ex- 

 emple de petites crevasses , lesquelles indiquent une dessiccation in- 

 complète ou trop précipitée. 



Le meilleur moyen de les éprouver , c'est de les soumettre à la 

 chaleur d'un fourneau à réverbère , pendant la fusion des métaux , 

 afin de voir comment elles se comportent après plusieurs fusions, 

 ainsi que nous l'avons expliqué pour la réception de la terre de pipe. 



AETICLE X. 

 DIHENSIONS DES BRIQUES SERVANT A LA CONSTRUCTION D'UN FOURNEAU A RÉVERBÈRE. 



Il importe pour éviter les déchets , pour la solidité de l'assem- 

 blage et pour l'économie de la main-d'œuvre , que les briques aient 

 des formes appropriées aux différentes parties d'un fourneau. La 

 planche XIII représente celles en usage à la fonderie de Liège. 



